vom 27. Februar 1868. 135 



quellen und die Schwierigkeiten bedenkt, bei ähnlichen Bestim- 

 mungen an Flüssigkeiten constante Resultate zu erhalten. 



Da die Formel für geglühte Drähte gilt, so kann man 

 nach Ansicht des Verfassers den Grund derselben nicht, wie 

 Hr. Karmarsch gethan, darin sehen, dafs das Metall zu- 

 nächst an der Oberfläche vermöge des Druckes in den Zieh- 

 löchern verdichtet und in der Textur vortheilhaft verändert 

 wird. Damit ist natürlich nicht ausgeschlossen , dafs die 

 Dichtigkeits- Zunahme des Metalls eine Zunahme jener Con- 

 stanten a und b zur Folge hat. Im Gegentheil läfst die 

 Theorie vorhersehen, dafs diese Zunahme für die Constante b 

 gröfser als für a sein mufs, in Übereinstimmung mit der Er- 

 fahrung. 



Hr. Karmarsch giebt die Dicke der Drähte in Millimetern, 

 die Festigkeit in Zollpfunden (halben Kilogrammen). Setzt 

 man die Festigkeit f in Grammen für Drähte vom Halbmesser r 

 in Millimetern, oder 



f = ». %-nr -+- ß.nr 2 2. 



so ist 



« = - 500 ß == a. .— 500 



TT TT 



und die Werthe der Constanten u und ß lassen sich dann leicht 

 aus den von Herrn Karmarsch gegebenen Werthen von a und b 

 berechnen. Für einige Metalle sind im Folgenden die so be- 

 rechneten Werthe von a zusammengestellt, wo « die Capilla- 

 ritätsconstante der festen Metalle bei gewöhnlicher Temperatur 

 (15°) bedeutet und den auf l mm der Oberfläche (Peripherie) 

 ausgeübten Zug mifst. Die angegebenen Zahlen lassen sich 

 leicht vergleichen mit den gewöhnlichen Capillaritäts-Constanten 

 von Flüssigkeiten, welche man in Milligrammen anzugeben 

 pflegt. (Vergl. Fortschritte der Physik. 1863. XIX. p. 68—74 

 oder die Tafel am Schlufs dieser Mittheilung.) 



